A R G 61 



mens de poterie placés dans un étui qui a une ouverture 

 latérale par laquelle on peut les retirer pour les examiner. 



Le feu dure environ quarante heures j on laisse refroidir 

 complètement le four avant d'en retirer les pièces. 



La poterie retirée du four est cuite ; elle a de la consis- 

 tance, mais elle est spongieuse, sa surface est terne; il faut 

 la recouvrir d'un vernis solide , que l'on nomme couverte. 



Ce vernis est un verre composé de silice , d'un alcali 

 fixe et d'oxide de plomb. Les proportions de ces substances 

 varient selon la nature de la poterie à laquelle ce vernis 

 est destiné. 



L'oxide de plomb que l'on emploie , est ordinairement 

 l'oxide rouge ou minium ; il rend le verre dans lequel il 

 entre plus fondant et plus éclatant : mais lorsqu'on l'y met 

 en trop grande quantité, la couverte devient jaunâtre, ten- 

 dre, et elle est facilement attaquée par les acides et par les^ 

 graisses chaudes ; c'est dans ce cas qu'elle peut être nuisible. 

 Si l'oxide de plomb n'y est qu'en petite proportion , la 

 couverte est transparente , sans couleur , dure , et ne peut 

 nuire à la santé ; car la crainte que l'on a voulu donner 

 de toutes les couvertes dans lesquelles il entre du plomb , 

 est chimérique ou exagérée. 



Un anglois , nommé James Keeling, a proposé de subs- 

 tituer au minium le sulfure de plomb , et il paroît que 

 ce minerai est généralement employé actuellement. Il faut 

 ie bien griller et le laver avant de l'introduire dans la com- 

 position de ,1a couverte. Voyez Annales des arts et manuf. 

 t. 3, p. 186. 



La bonne couverte dont nous venons de parler présente 

 •deux, inconvéniens , qui empêchent de l'employer dans plu- 

 sieurs -circonstances. 



Étant plus dure que celle qui renferme beaucoup de 

 plomb, il faut une plus forte chaleur pour la fondre, ce 

 ^jui augmente d'autant le prix de la faïence. 



En second lieu, elle ne peut point aller également sur 

 ioutes les poteries ; celles qui sont faites avec une argile 

 qui se colore à une haute température, ne peuvent la re- 

 cevoir, le feu nécessaire pour la faire fondre ét^nt juste- 

 wient celui auquel ces poteries se colorent 



